thThe 30 EAJRS

Conference

原本保存のための料紙調査とそれに基づく修理⼿法
Surveys of Historical Paper Materials for Conserving
Original Resources and Their Conservation Methods
TAKASHIMA,Akihiko
Historiographical Institute, the University of Tokyo

SHIBUTANI,Ayako
The University Museum, the University of Tokyo
Rethinking resources for Japanese studies
Sofia Bulgaria
20 September 2019

Introduction
東京⼤学における古⽂書等の原本史料

Original resources at the University of Tokyo

図書館・図書室・研究室：蔵書、貴重書・原本類として分類
Treated as book collections at libraries; valuable books or originals
教育研究材料、基本的に⼀般公開

Used for education and research materials, open to the public

1998年段階の原本史料の修理

Repair of original historical materials in 1998

公開の促進と扱い易さを重視

Emphasis on promotion and ease of use

Takakura archives(Official document of the Meiji government) 1875

1998年段階の主な修理材料
Major materials used for repair in 1998

市販の和紙(美濃紙) 60(H)×90(W)cm
Commercial Japanese paper

Kozo

似寄りの紙 niyori-paper
paper similar to the original historical materials

東京⼤学史料編纂所

Historiographical Institute, the University of Tokyo

所蔵原本史料 20万点(国宝1件、国指定重要⽂化財19件を含む)
200,000 precious historical source materials including a national treasure and
19 important cultural property (government-designated)
その希少価値から⽂化財としての性格を帯びてきたため、新たな調査と修理⽅針が必要となった
Necessary to manage new conservations and surveys because of their scarcity
value of cultural properties
国宝 島津家⽂書 Documents of the Shimazu Family (National Treasure)
旧藩主島津家に伝来した⽂書群 12世紀、源頼朝から平家より没収した島津庄の地頭職を初代の忠宗に補任した下⽂(くだしぶみ)から鎌倉幕府、室町幕府、豊⾂秀吉関係⽂書、国絵図など江⼾幕府関係⽂書を含む、15133通、848巻、752帖、2689冊、2幅、4908通、2鋪、207枚、⽂書箱32合をさす
Successive documents of the Shimazu-ke over 700 years from the Heianperiod (1185)
Contained the medieval documents as the Kamakura and Muromachi shugo
bureaucrats and pre-modern documents as the Satsuma hanshu (governor) in
the Edo period近年の⽂化財科学における料紙の科学研究をふまえ、東京⼤学では、特に料紙の繊維やデンプン等料紙の構成物に対する多⾓的な研究を進めている

Based on the current research results in scientific studies of cultural properties, UT
is advancing multifaceted studies on components of historical paper materials (e.g.
fibers, starch grains)

この報告は、事例として国宝「島津家⽂書」のうち「御⽂書」を挙げ、現在進めている東京⼤学における原本史料保存のための料紙調査およびそれに基づく修理⼿法について述べる

Referred to "Gomonjo" into the "Documents of Shimazu Family", this paper examines
This paper examines the survey results of historical paper materials and theirmethods for conserving original resources at UTSurveys of Historical Paper Materials forConserving Original Resources
国宝「島津家⽂書」のうち「御⽂書」は、島津家において重要⽂書と位置付けられた⽂書を江⼾時代に巻⼦へ成巻したもの"Gomonjo" into the national treasure "Documents of Shimazu
Family" was the important document groups by the Shimazu
family, and compiled as kansu (roll) in the Edo period
成巻した際、裏打ちや継ぎに⽤いられたデンプン由来の糊が、通常よりも強いため仕上がりに硬さが⾒受けられる
Due to strong starch glue for lining and splicing papers,
the papers are harder

島津2-14 第1紙
ASHIKAGAYoshiakira
migyōsho 1351ౡ௡2-16 ୈ10ɾ11ࢴ
Katanagari (Sword Hunt decree) 1588
Policy enacted by TOYOTOMI,Hideyosi
多数の折れが発⽣し、鑑賞の妨げとなっていた
Due to many ceases, the observation is much harder.
特に折れのきつい箇所については⻲裂や剥離を⽣じさせ、また、⽋失した補修箇所を茶褐⾊に変⾊させる要因にもなっていた

巻⼦を解装して裏打ち紙を除去し、浄⽔にて軽くクリーニング作業を⾏う
Removal of lining papers, CleaningPress dry to make one sheet of the original document
プレスによる乾燥をして、1枚の状態にする
⾍⾷いによる⽋失が⽬⽴つ。国宝など国指定⽂化財は、本紙が⾍喰いなどの損傷で⽋失した箇所に、本紙と同質あるいはより近い補修紙を作成し、補填することがスタンダートとなっている
そのため⽂書料紙に関するデータが必要となる

⽂書料紙の調査⽅法 Survey Methods of Historical Paper Materials(1)

⽬視による料紙の観察
Observation of historical paper materials with naked eyes
料紙の⼤きさ(縦横の法量) とその⽐率計算
Measuring width and length, and calculating its ratio

Thickness(mm)厚さ(四⽅３か所ごとを計測
質量の計測 Calculating the mass
密度 density (紙の１⽴⽅センチメートル当たりのグラム数)の計算

合計１２か所平均値を出す)

斜光による刷⽑⽬・板⽬の有無を観察(乾燥⽅法の検討)

Observation under oblique light for examining brushmarks and wood texture

(2)透過光による料紙の観察
Observation of historical paper materials with transmitted light

繊維溜り Lumps of fiber

繊維束 fiber bundlesObserve the whole with transmitted light
透過光で全体を観察する
地合いの観察(漉き斑・繊維束・繊維だまりの有無、繊維の分散の粗密、製法の検討)
異物が混⼊されているかを観察(外⽪・チリの除去の程度)

樹⽪⽚ bark漉き簀使⽤されている「ひご」の数（１⼨・約３㎝当りの簀の⽬の本数）
The number of laid lines in 1-sun piece漉き簀の「ひご」を編んだ⽷の間隔（⽷⽬の幅）
Chain lines distance(mm)Microscopic observation

100 magnification with transmitted light

Discrimination of paper fiber

Kōzo 楮Mitsumata 三椏Gampi 雁⽪

Filler(Loading) and Non-fiber cells

400 magnification with transmitted light

100 magnification with transmitted light(島津2-14第1紙)(島津2-16第10紙)

100 magnification with transmitted light島津2-14

島津2-16

第1紙の表

第10紙の表

繊維配向の分析（反射光で顕微鏡撮影、画像を⽩⿊反転してフーリエ変換、パワースペクトルを求めて、振り幅の⾓度分布を計算）
繊維配向度の⽬安は、1.10〜1.20が、やや配向、1.20以上で、特に強く配向、1.10以下であれば無配向とする

Analysis of fiber orientation. Left to right: microscopic photography with reflected light; inverted image of
black-and-white; Fourier transform which is obtained by power spectrum. Angular distribution of swing
width is also calculated.
The standard of the fiber orientation degree is 1.10 to 1.20. This is that the fiber is slightly oriented. Whenthe orientation is particularly strong, the degree is 1.20 or more. 1.10 or less show no orientation.

古⽂書料紙データの⼀例
Example of olddocument paper data

Name

豊⾂秀吉掟書(第１紙)

豊⾂秀吉掟書(第２紙)

⾜利義詮官途吹挙状

No.

島津2-16

島津2-16

島津2-14Year

天正16年(1588)

天正16年(1588)

正平6年(1351)

Size(H)(cm)

45.8

45.7

32.6

Size(W)(cm)

65.5

65.5

52.3

Aspect ratio

1：1.43013

1：1.43326

1：1.60429

Thickness(mm)

0.24

0.21

0.16

Weight(g)

20.3

20.5

8.2

Density(g/㎤)

0.28

0.32

0.3

KozoFiber楮

Kozo楮

Kozo楮

Filler(Loadling Material：rice powder)

⽶粉無し none

⽶粉無し none

⽶粉多量 much

Parenchyma(Nonfiber) cells

中量 ordinaly

中量 ordinaly

中量 ordinaly

fiber bundles

多い much多い much

中量 ordinalybark

中量 ordinaly

中量 ordinaly

微量 scarcely

並

並

Sheet

Formation

ordinaly

ordinaly

良 goodLaid lines/3cm

101015chain lines distance(mm)

3335

18〜23

⽩⻩ off-white⽩⻩ off-white⽩⻩ off-white

Fiber Orientation Ave(F)1.234022

1.302753

1.288126

Fiber Orientation Ave(B)1.086254

1.131359

1.024108

繊維溜 lumps of fiber

繊維溜 lumps of fiber

板⽬ Wood texture

板⽬ Wood texture

板⽬ Wood texture

刷⽑⽬ Brush marks

刷⽑⽬ Brush marks

刷⽑⽬ Brush marks

ColorRemarks

Conservation Methods
調査後の作業⼯程
123456789

補修紙の作製⽋失箇所に補修紙を補填
肌裏打ち 本紙の厚みや柔軟性の違いによっては増裏打ちを⾏う
折れ伏せ
表紙・⾒返しの修理
⾜し紙を取り付ける
本紙を継ぐ
総裏打ち仕上げ補修紙の作製

⽂書料紙の調査で得た情報をもとにして、より原本に近い補修紙を作製

Based on the information from the surveys of the document papers,
repair papers were made closely to the original materials

補修紙の補填

作製した補修紙を⽋失した形に整形する
周囲は⽑⽻を出すように刃物で削り、⽑⽻に糊(⼩⻨デンプンとフノリを混合したもの)を使⽤して接着
本紙と補修紙の重なりは、なるべく段差がないように補修紙を薄く削る

Adjust the shape of the infill paper
Cut the infill paper with an seal engraving knife
Scrape off in order to make the border between thehonsi and the infill paper as flat as
possible

肌裏打ち

折れ伏せ

⾜し紙の取り付け

本紙を継ぐ

表紙・⾒返しの修理

総裏打ち

仕上げ

本紙の周囲に⾜し紙をつけ、裏打ち紙を施して継ぎ直し、軸、表紙をつけて、もとの巻⼦装に仕⽴てる
修理後⼨法は修理前と同様
なお、⽂書の周囲に取り付けた「⾜し紙」は、脆弱化が⾒受けられたため、同素材の楮紙で、本紙とのバランスの取れたものを採⽤

After repair

conclusion
原本料紙の調査を⾏うことによって、本紙により近いバランスの取れた補修材料(復元補修紙・裏打ち紙・⾜し紙)を選択し、本紙に負担を与えない可逆性のある接着剤を⽤いて現状復帰させることができた
結果、全体の印象は違和感のない調和のとれたものとなった
また、古⽂書料紙に関するデータを蓄積することによって、料紙分類の基準を作成することが可能
今後は、より良い修理を⽬指して、料紙研究をさらに継続し、データを蓄積することによって古⽂書料紙分類の基準を作成・公開していく[Bibliography]
Akinori Okawa “Observation of fiber composition and additives historical paper materials” YUYAMA Kenʻichi ed.2017
⼤川昭典「古⽂書紙の繊維組成及び填料の観察」『古⽂書料紙論叢』勉誠出版、湯⼭賢⼀編 2017年
Takashima Akihiko “Analysis of the paper in Old Documents Using Digital Equipment”
The Japanese Journal of Diplomatics(KOMONJO KENKYU) No.80 2015
⾼島晶彦「デジタル機器を利⽤した古⽂書料紙の分析」『古⽂書研究』80号、2015年
IKEDA Hitoshi nihonno Bijutsu 480; Shibundo, Tokyo 2006
池⽥寿「書跡・典籍、古⽂書の修理」『⽇本の美術』480号 2006年

That's about it. Thank you for your attention.